69B ACADEMIE DES SCIENCES. 



M. Bouasse, des traitements mecaniques anterieurs subis par le metal sur 

 ses proprietes actuelles. 



II semble resulter de Failure des courbes que, a 670 , on aurait observe, 

 en prolongeant plus longtemps les mesures, le retour complet aux dimen- 

 sions initiales ; la deformation par elasticite subpermanente aurait ete uu 

 peu plus considerable que celle par elasticite instantanee ; la deviation 

 residuelle se serait annulee. Pour le verre a 54o° et pour l'acier a 820°, au 

 contraire, il n'y a pas de retour aux dimensions initiales, apres suppression 

 de Teffort. La deformation subpermanente initiale, a vitesse decroissante, 

 s'est prolongee par des deformations visqueuses a vitesse constante. 



Ces experiences conduisent a la conclusion generale suivante : 



Aux temperatures assez elevees et sous Taction de forces assez faibles 

 pour eviter l'ecrouissage par deformation, le verre, l'acier, et sans doutc 

 beaucoup d'autres corps plastiques, prennent successivement trois sortes 

 de deformations : 



i° Une deformation elastique instantanee qui disparait immediatement 

 apres la suppression de FefTort ; 



2 Une deformation subpermanente, dont Tordre de grandeur est com- 

 parable a celui de la deformation instantanee ; die se produit lentement, et 

 disparait de meme lentement apres suppression de reffort; 



3° Enfin, une deformation visqueuse, continuant la deformation subpe 

 manente; elle se produit avec une vitesse constante, et ne disparait pi 

 apres la suppression de Teflon. La vitesse de cette deformation van 



